SÉANCE DU 22 AVRIL 1870. 219 
ldevient jaune-citron. A ce moment l’opération est terminée, cependant il 
est bon de la prolonger pendant une heure et demie. 
On met alors la poudre dans une capsule et on la fait bouillir trois fois avec 
de l’eau, en ayant soin d’exprimer après chaque traitement. On enlève ainsi 
toute la partie modifiée par l’acide azotique qui est soluble dans l’eau; l’autre 
portion, modifiée par cet agent, est soluble dans la potasse étendue et on 
l’enlève par trois traitements : le premier à la potasse étendue et bouillante, 
les deux autres à l’eau pure. 
Chaque traitement doit toujours être suivi d’une expression ; les liquides 
obtenus sont bruns, et la saturation de la potasse par un acide en précipite 
une substance très-volumineuse qui brunit et se restreint beaucoup par la 
dessiccation ; mais la poudre est de plus en plus blanche, et à la fin, si l’on a 
suivi toutes les prescriptions indiquées, qui sont toutes indispensables, on 
obtient une substance blanche soluble dans l’acide sulfurique concentré et dans 
la liqueur ammonio-cuivrique : c’est donc de la cellulose. 
En résumé, on arrive à la cellulose par un traitement en vase clos, à chaud, 
de la poudre de bois, d’abord à l’alcool chlorhydrique, puis à l’alcool; ulté¬ 
rieurement, par le traitement du résidu en vase clos par l’eau azotique, suivi 
de lavages à l’eau, à la potasse diluée, puis à l’eau pure. 
Examen de rondelles de bois soumises au traitement précédent. 
Pour connaître d'une manière précise les modifications que subit le bois, 
il faut traiter des rondelles de 1 à 2 millimètres d’épaisseur. Après l’action de 
l’alcool chlorhydrique et les trois dissolutions à l’alcool, les rondelles ont con¬ 
servé leur forme et leurs dimensions, mais elles sont devenues spongieuses ; 
eiles se brisent avec la plus grande facilité, et à la loupe les fibres paraissent 
bien distinctes les unes des autres. Par une demi-dessiccation, la couleur pour 
certains bois (Chêne et Châtaignier) se rapproche beaucoup de celle du bois 
lui-même. Si l’on sépare quelques fibres, qu’on les délaie dans l’eau et qu’on 
les examine au microscope, on voit qu’elles ne sont plus empâtées, mais que 
leur forme a une grande netteté ; de plus, elles paraissent vides. De là on conclut 
que par le traitement précédent on a dissous : 1° les substances contenues 
dans l’intérieur des fibres ; 2° les substances qui les empâtaient et par suite les 
unissaient les unes aux autres. 
On se trouve donc en présence des fibres ligneuses elles-mêmes, et par suite 
on va pouvoir déterminer leur constitution. 
On soumet les rondelles à l’action oxydante de l’acide azotique, à trois lavages 
à l’eau bouillante, à l’action de la potasse étendue, puis à trois lavages à l’eau 
bouillante. Si l’on a opéré avec précaution, la rondelle a conservé sa forme et 
ses dimensions ; le résidu, qui est de la cellulose pure, représente le squelette 
du bois, qui n’est plus altérable par aucun réactif faible, de quelque nature qu’il 
